Einzelne Mineralien. 



-171- 



Pb (in einheitlicher Orientirung) zuweilen Bi-Krystalle wie bei poikilitischen 

 Verwachsungen umschliesst. 



Hinsichtlich der Deformationsfähigkeit hatte bereits Charpy gezeigt, 

 dass polirte Oberflächen von Eisen und Stahl bei hinreichendem Druck ihre 

 Glätte verlieren und die Grenzen der einzelnen Körner infolge ihrer ver- 

 schiedenen Deformation sichtbar werden, ebenso wusste man, dass die 

 Körner in den gehämmerten und gewalzten Metallen nicht isometrisch, 

 sondern stark nach einer Eichtung gestreckt sind, so dass man daran stark 

 beanspruchte Eisen- und Stahlstücke von nicht beanspruchten beim Anätzen 

 unterscheiden konnte. Die Verf. haben nun die Metalle während des 

 Pressens u. d. M. beobachtet und festgestellt , dass dabei in allen unter- 

 suchten Metallen (Pt, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Sn, Cd, Bi, AI, Fe, Ni, Stahl, 

 Messing, Bronze und anderen Legirungen) Verschiebungen innerhalb der 

 Körner vor sich gingen, welche zur Bildung von Gleitstreifen (== Lamellen) 

 führten, wie sie vom Bef. früher am Sb und Bi, dann am Zn und Cd von 

 G. H. Williams und kürzlich vom Bef. auch an Au, Ag, Cu, Fe und As 

 nachgewiesen sind. Die Gleitstreifen erscheinen, wie Verf. speciell für das 

 Eisen feststellten, allemal, wenn die Elasticitätsgrenze überschritten wird, 

 sie begleiten somit jede dauernde Deformation, weshalb auch die Verf. mit 

 Hecht annehmen, dass die Plasticität der Metalle an ihre Gleitfähigkeit 

 gebunden ist. Sie vergleichen das „Fliessen" der Metalle mit dem der 

 Flüssigkeiten und sehen den Unterschied wesentlich darin, dass bei letzteren 

 Verschiebung der Theilchen an beliebig orientirte, bei ersteren an bestimmt 

 orientirte Flächenschaaren gebunden ist. Die Streifen entstehen in den 

 Metallen zunächst nach jenen Gleitflächen, deren Trace annähernd senk- 

 recht zur Druckrichtung liegt, bei weiterem Pressen erscheinen dann auch 

 -die anderen. Besonders scharf und geradlinig wurden sie beobachtet an 

 Pb und Au, etwas gebogen bei Ag und Fe. Sie verlaufen untereinander 

 parallel nach einer oder mehreren Bichtungen innerhalb desselben Krystall- 

 korns, dessen Grenzen gerade dadurch noch besser hervortreten. Die An- 

 gaben über ihre krystallographische Orientirung (sie sind z. Th. auf die 

 Umrisse der Ätzfiguren bezogen) sind nicht hinreichend. 



Die Verf. nehmen an, dass durch die Gleitung eine andere Orientirung 

 ■der Metalltheilchen im Allgemeinen nicht bewirkt wird [also Translation 

 stattfindet. Bef.] und schliessen dies daraus, dass die Ätzfiguren auf solchen 

 gepressten, streifig gewordenen Platten einheitlich orientirt sind. Nach 

 den Erfahrungen des Bef. sind indessen die Zwillingslamellen am Bi, Sb 

 und Fe gegenüber den Dimensionen der Ätzfiguren oft so schmal, dass 

 eine Unterscheidung von Translations- und Zwillingslamellen nach der 

 Orientirung der Ätzfiguren nicht immer möglich ist ; es scheint ihm daher 

 zweifelhaft, ob die am Fe und Bi von den Verf. beobachteten Streifen auf 

 Translation beruhten. Als secundäre Zwillingslamellen fassen Verf. La- 

 mellen am Cu, Ag, Au, Pb, Cd, Sn, Zn und Ni auf. Es wird auf Zwil- 

 lingsstellung daraus geschlossen, dass die Gleitbänder in streifenweis wech- 

 selnden Flächentheilen ihre Orientirung ändern, dass sie durch Druck 

 «entstanden sind daraus, dass sie in nicht beanspruchten Stücken von Cu, 



